( 221 ) 
is duidelijk waar te nemen. Op liet preparaat zijn overal tiveeling- 
kristallen te \ inden, die, zooals Prof. Behren.s in zijn ^^^erk ^^erklaart, 
zeer geinakkelijk kunnen ontstaan als gexolg van de meclianisclie 
bewerking, waaraan liet materiaal onderworpen is geweest. Dit prepa- 
raat is het eerste geiveest, dat niet meer met earliorundumpoeder 
geslepen, maar eenvoudig \'lakgevijld is. 
Het gewone muntbrons, waaiu’an tig. 3 eene aflieelding geeft, ver- 
toont eveneens eene structuur, waaruit, zooivel in kristalvormen, als 
in ligging en richting der kristallen op de overgangen der meer en 
minder geplette deelen, de mechanische bewerking spreekt. Van een 
stukje gegoten brons van een drijfstangnietaal iverd een zoo dun 
niogelijk plaatje geslepen en gepolijst en dit na oi) een objectglaasje 
geplakt te zijn, electrolytisch geëtst. Een mooi uitgevoerd, rechthoekig 
kantwerk bleef over, zeer typeerend voor de bronzen. De tinrijke tusschen- 
stf)f was weggeëtst, terwijl de koperrijke kristallen ivaren blijimn zitten. 
Van een stukje zwaarbewerkt phosphorbrons, waarbij de aanloop- 
niethode geen resultaat ople^'erde, heli ik een preparaat i'erkregen met 
een zoo sterk relief, dat het photographeeren er i'an mij niet gelukt 
is. iMet het bloote oog Avas ook hier Aveer rechthoekige structuur 
AA'aar te nemen. DakpansgeAvijze lagen de kristallen over elkaar. 
rtm de zeer groote toepassing in de techniek heb ik ook monsters 
kiissenblokmetaal aan de etsing onderworpen. Ook hier kAvamen reeds 
na een half uur volledige kuben der tin-antimoon-legeering te Amor- 
schijn ; ook hier Avas het mogelijk de etsing zeer diep voort te zetten 
en de kuben volkomen zuiver zonder veel moeite uit het alliage af 
te zonderen. De Aveinige tijd, die mij op het oogenlilik overblijft, 
]ioodzaakt mij de analyse \'an deze kubeji tot later uit te stellen. 
TerAvijl iii den beginne alleen koper-tin- en koper-zinkalliages 
geëtst AA'erden, is ook langzamerhand het ijzer aan de beurt gekomen. 
De fijidvorreligheid Avan het materiaal, de zeer gemakkelijk oxydcer- 
baarheid A'an de geëtste oppervlakken, de zeer sj)oedig ontstane basische 
neerslagen ^), brengen uit de aaial der zaak bezAAmren met zich mee. 
Het gebruiken A’an zoutoplossingen als electrolyt om den inAvendigen 
Aveerstand te vermindei'en, heeft geen noemensAvaard resultaat opge- 
leA’erd. Aan de etsing heb ik onderAvori)en een stuk van een 
A’ierkant geAvalste staaf Avelijzer. Ka verloop A'an eenige uren Avas 
de A’ezelige structuur met het bloote oog zeer duidelijk waarneembaar 
zooAvcl in langsdoorsnee volgens de vezel als in dwarsdoorsnede 
loodrecht er op. Met eenige moeite is het mij gelukt ijzervezels te 
Immers, met het oog op de inwerking van zuren op ijzer en staal, moet met 
minimale hoeveelheid toegevoegd zuur geAverkt worden. 
